■ ^>>>»>>:>»» 



655 — 



.y^ 



Aus deutsehen Kolonien. 



j 



«<««^<C«<C' 



« 1/N — ^ AI 



Zweiter Bericht über die Prüfung der Camaschilrinde auf 

 ihre Verwendbarkeit als Gerbmaterial. 



In unserer Nr. 9 brachten wir den 1. Bericht über die Prüfung der 

 Camaschilrinde auf ihre Verwendbarkeit als Gerbmaterial, ausgeführt von der 

 Deutschen Versuchsanstalt für Lederindustrie in Freiberg. Herr Dr. Paefsler, 

 Vorstand der Versuchsanstalt, stellt uns den 2. ergänzenden Bericht freundlichst 

 zur Verfügung. 



In dem am 26. Mai erstatteten Bericht über die Untersuchung und Prüfung 

 der Camaschilrinde auf ihre Verwendbarkeit als Gerbmaterial hatte ich angeführt, 

 dafs die hierzu erforderlichen Gerbversuche sich auf die Gerbung von Kalbfellen 

 zu Oberleder und von einem Kroupon Rindshaut zu Vacheleder erstrecken sollten. 

 Über das Ergebnis des Kalbfellversuches waren bereits in dem angeführten 

 Berichte Mitteilungen gemacht worden, während der Gerbversuch mit dem 

 Kroupon einer Rindshaut wegen der längeren Gerbedauer damals noch nicht 

 abgeschlossen war. Da inzwischen dieser Versuch vollständig beendigt ist und 

 das Ergebnis als fertiges Leder vorliegt, so will ich in folgendem über den 

 Gerbversuch selbst und über die Beschaffenheit des hierbei erzielten Leders 

 berichten. 



Zu dem Versuche selbst wurden zwei halbe Kroupons (es sind dies die 

 mittleren kernigen Teile der Haut) einer Rindshaut verwendet, die in üblicher 

 Weise für den Gerbprozefs vorbereitet worden waren und zunächst zehr Tage 

 in einem regulären Farbengang einer Gerberei angegerbt wurden. Es ist nicht 

 angängig, etwa ohne weiteres mit frisch hergestellten Brühen anzugerben. Als- 

 dann wurde der eigentliche Versuch unter Anwendung von Camaschilrinde 

 begonnen. Die beiden Krouponhälften wurden hierzu in eine Gerbebrühe ein- 

 gehangen — und zwar in dieselbe Gerbebrühe, die bei der Angerbung zuletzt 

 benutzt worden war — und der Gerbstoffgehalt dieser Brühe wurde durch Zu- 

 gabe von zerkleinerter Camaschilrinde allmählich erhöht; die Stärke der Brühe 

 stieg hierbei von anfangs 1,5° Be bis auf 1,90° Be. Nach 23 Tagen wai-en die 

 Krouponhälften gut angegerbt und gelangten zur weiteren Gerbung in den ersten 

 Satz. Als Streumaterial für den ersten Satz wurde ein Gemisch von drei Teilen 

 Camaschilrinde und fünf Teilen Fichtenrinde verwendet, und zum Abtränken 

 diente die letzte Brühe von dem ersten Teile der Gerbung; diese hatte eine 

 Stärke von 1,8° Be. Unter der Voraussetzung, dafs die Camaschilrinde 29 pCt. 

 und die Fichtenrinde 11,5 pCt. Gerbstoff enthält, beträgt der Gerbstoffgehalt des 

 obigen Gemisches 17,8 pCt. und der Camaschilgerbstoff macht von der Gesamt- 

 menge des vorhaudensn Gerbstoffes 60 pCt. aus, der Camaschilgerbstoff wiegt 

 also vor. Das Hautmaterial blieb in dem ersten Satz 27 Tage, kam dann in 

 den zweiten Satz, in dem als frisches Streumaterial ein Gemisch in demselben 

 Mischungsverhältnis wie im ersten Satz zur Anwendung gelangte; zum Ab- 

 tränken diente die beim Ziehen des ersten Satzes erhaltene Brühe von 2,2° Be. 

 Nachdem das Hautmaterial 42 Tage im zweiten Satz gestunden hatte, erhielt es 

 noch einen dritten Satz mit frischem Streumaterial von dem gleichen Mischungs- 

 verhältnis wie im ersten Satz und mit einer Abträukebrühe von 2,4° Be. Es 

 wäre nicht gut angängig gewesen, die Camaschilrinde noch mehr vorwiegen zu 

 lassen, weil sonst der Gerbstoffgehalt des Streumaterials zu hoch gewesen sein 

 würde. Die beiden Krouponhälften blieben 56 Tage im dritten Satz. Hierauf 



42* 



